Schmucksteine (kiinstlicht! S 



! )l ill 



Zur Bearbeitung werden die Schmelz- 

 tropfen in kleine Teile zerschnitten und dann 

 wie die anderen Edelsteine geschlit'fen mid 

 poliert. Die zu Schmucksteinen brauchbaren 

 werden in Deutschland bcsonders in Idar 

 geschliffen, die 1'iir die Uhrenindustrie und 

 die sonstigen Lagersteine ini franzosischen 

 Jura und neuerdings auch in Idar. 



3i)Preise. Die Preise der synthetischen 

 Koruntle, welche nach dem Gesetz im Handel 

 ausdriicklich als solche bezeiclmet werden 

 miissen, sind im GroBhandel auBerordentlich 

 niedrig, der Marktwert des Rohkarats Rubin 

 betragt etwa 10 Pf. Im Kleinhandel kostet das 

 Karat geschliffener Steine je nach der Quali- 

 tat von Rubin 1,20 bis 3 M., blauem Saphir 

 5 bis 8 M., farblosem Saphir 2 bis 4 M., 

 gelbem Saphir 2 bis 5 M., sogenanntem Alex- 

 andrit 8 bis 12 M. Trotz oder richtiger wohl 

 wegen dieser niederen Preise ist der Gewinn, 

 den die Deutsche Edelsteingesellschaft durch 

 die synthetischen Steine erzielt, znrzeit noch 

 sehr gering und steht in keinem Verhaltnis 

 zu dem angelegten Kapital, allerdings ist 

 das Unternehmen als Aktiengesellschaft noch 

 sehr jung. 



4. Spinell. Spinell ist eineVerbindung von 

 Magnesia mit Tonerde und kristallisiert als 

 reguliires Oktaeder. In chemisch reinem Zu- 

 stande farblos, ist der klare edle Spinell 

 durch geringe Beimischungen rot in ver- 

 schiedenen Nuancen, seltener blau, gefarbt. 

 Der rote Spinell ist in der Farbe dem Rubin 

 sehr ahnlich und wird daher auch Rubin- 

 spinell oder Balasiubin genannt; er unter- 

 scheidet sich von ihm durch seine regulare 

 Kristallform, einfache Lichtbrechung, ge- 

 ringere Harte (H 8} 2 ) und geringeres 

 spezifisches Gewicht (G : 3,60 bis 3,63). 

 Die kiinstliche Darstellung von Spinell in 

 mikroskopisch kleinen Kristallen ist schon 

 langst gelungen, die groBer Kristalle erfolgte 

 bei dem Versuche, blauen Saphir herzustellen ; 

 die Methode ist die gleiche wie die bei 

 Korund beschriebene. 



In der Annahme, daB die blaue Farbe von 

 Saphir durch Kobalt erzetigt werden konne, 

 haben A. Verne nil und L. Paris dahin- 

 gehende Versuche zur Synthese des Saphirs 

 gemacht, aber ohne Erfolg, die Tonerde 

 nahm bei der Kristallisation das Kobalt nicht 

 an. Dies geschah erst, nachdem dem Pulver 

 noch Magnesia zugesetzt war; es bildeten 

 sich klare, kobaltblaue Schmelztropfen mit 

 nur Y 5 .j% CoO, die zuerst als synthetischer 

 Saphir in den Handel gekommen sind; 

 sie haben aber nicht die Zusammensetzung 

 und die Eigenschaften von Saphir, sondern 

 von Spinell. Hire Form, bisweilen von ein- 

 zelnen ebenen Flachen umschlossen, ist die 

 eines regularen Oktaeders; R. Brauns hat 

 den Winkel zwischen zwei Flachen zu 

 70 31' 10" gemessen, was von dem berech- 



neten Wert um nur 34" ;ib\vcicht: sic sind 

 einfachbrechend oderdurchSpannung schwach 

 anomal doppclbrcchcnd, ihr spc/il'isrhes Ge- 

 wicht betragt 3,62, der Brechungsexponent 

 1,73. Nachdem die Synthese des bhiin-n 

 Saphirs vollkommen gelungen ist, hat die 

 des Spinells praktisch keine Bedeutung, aber 

 wissenschaftlich bleibt sie interessant; das- 

 selbe gilt fur die Synthese des roten Spi- 

 nells, die in der gleichen Weise gelungen ist. 



5. Tiirkis. Tiirkis ist wasserhaltiges Alu- 

 miniumphosphat (2A1 2 3 .P 2 5 .5 H.>0) von 

 kryptokristalliner Beschaffenheit und rein 

 himmelblauer Farbe, die auf der Beimischung 

 einer Kupferverbindung beruht. Ein Produkt 

 von derselben chemischen Zusammensetzung 

 und den Eigenschaften des natiirlichen Tiir- 

 kises wird in der Weise hergestellt, daB ein 

 durch Kupfersalze blau gefarbter Nieder- 

 schlag von phosphorsaurer Tonerde unter 

 starkem Druck gepreBt wird. Da wegen der 

 Beschaffenheit des Tiirkises optische Unter- 

 suchungsmethoden versagen, ist die Untei- 

 scheidung des kiinstlichen vom naturlichen 

 Tiirkis sehr schwierig; er soil beim Gliihen 

 nicht wie der echte zerspringen, sondern 

 zusammensintern. 



6. Smaragd. Unter dem Namen ,,rekon- 

 stituierter Smaragd" kommt ein Produkt 

 in den Handel, das die Farbe des echten 

 Smaragd hat, auch analysenfest sein mag, 

 aber doch kein synthetischer Smaragd ist, 

 da er nicht die sonstigen Eigenschaften eines 

 solchen besitzt. Die eine Art ist homogen, 

 klar, schb'n smaragdgriin, aber amorph, 

 einfachbrechend mit Spuren von Spannungs- 

 doppelbrechung, also ein Glas; das spezifische 

 Gewicht betragt nur 2,55 gegen 2,67 des 

 echten Smaragd. In Glanz, Farbe und Harte 

 kommt dieses Produkt dem echten sehr nahe. 

 Eine andere Art besteht aus zwei Teilen 

 von nahezu farblosem Aquamarin, die durch 

 eine diinne Schicht von smaragdgiiinem Glas 

 miteinander verschmolzen sind. Die Steine 

 haben die Zusammensetzung und Eigen- 

 schaften von Smaragd, sind aber, in Oel 

 eingetaucht, sehr leicht als zusammen- 

 gesetzt zu erkennen. Bei einer dritten 

 Art bestehen beide Teile oder nur der 

 eine aus Bergkristall und die Halften 

 sind wieder durch chromhaltiges Glas zu- 

 sammengeschmolzen oder nach Einschal- 

 tung eines grim gefarbten Gelatineblattchens 

 zusammengeklebt, Die Falschung kann leicht 

 erkannt werden. Die Synthese des Smaragds 

 als Schmuckstein, der des Rubins analog, 

 ist noch nicht gelungen wohl aber die von 

 kleinen Kristallen. Solche, von der Deutschen 

 Edelsteingesellschaft, H. Wild, in jiingster 

 Zeit dargestellt, sind von dem hexagonalen 

 Prisma mit der Basis begreuzt und besitzen 

 nach meiner Untersuchung die Lichtbrechung, 

 Doppelbrechung, Farbe und denPleochroismus 



